( 5o5 ) 



vrisation et l'emploi de tamis d'une extrme finesse, car il importe, par- 

 dessus toute chose, d'avoir une poussire impalpable; plus loin j'en donnerai 

 la raison. 



2. Calciner ce mlange pendant neuf dix heures la temprature 

 du rouge vif, sur la sole d'un four rverbre, avec la prcaution de l'taler 

 sous une paisseur de 5 6 centimtres, et d'en renouveler dix douze 

 fois la surface avec le ringard. 



Au bout de ce temps, si la flamme a t suffisamment oxydante, la 

 transformation de l'oxyde de chrome en chromate de chaux s'est accomplie. 

 On peut en acqurir la certitude, d'abord par l'aspect de la matire, qui se 

 prsente avec une couleur vert jauntre (i); ensuite, parce qu'elle possde la 

 proprit de se dissoudre compltement dans l'acide chlorhydrique, l'ex- 

 ception des parties sableuses. 



3. Arriv ce point, on porte la matire trs-friable et poreuse sous 

 une meule, afin de la diviser; on la dlaye avec de l'eau chaude, et dans la 

 masse liquide constamment agite , on verse de l'acide sulfurique jusqu' 

 ce que la liqueur rougisse faiblement le papier bleu de tournesol. 



Ce caractre est l'indice de la conversion totale du chromate de chaux 

 en bichromate, et de la formation d'un peu de sulfate de sesquioxyde de fer. 



4- Alors on fait tomber peu peu, dans la mme liqueur, de la craie 

 dlaye jusqu' limination complte du sesquioxyde de fer. 



Le bichromate de chaux, dans cette circonstance, n'prouve aucun 

 changement quant son tat de saturation. 



5. Aprs un repos, qui n'est pas de longue dure, on dcante la li- 

 queur surnageante et limpide, qui ne contient que du bichromate de chaux 

 et trs-peu de sulfate de la mme base : dans cet tat, on peut immdia- 

 tement l'utiliser pour produire du bichromate de potasse, des chromtes de 

 plomb neutres ou basiques, et mme des chromtes de zinc, dont on peut 

 prvoir l'application prochaine, puisque l'oxyde de zinc a dj si heureuse- 

 ment remplac le carbonate de plomb dans la peinture blanche l'huile 

 siccative. 



On entrevoit, d'aprs ce qui prcde, qu'il est inutile de passer par le 



bichromate de potasse pour se procurer les chromtes insolubles de plomb , 



, 



(i) Cette particularit singulire du chromate de chaux avec excs de base , de conserver 

 la teinte verte de l'oxyde de chrome, a d faire croire pendant longtemps qu'il ne se produi- 

 sait pas de chromate de chaux , d'autant plus que l'eau dissout peine de ce dernier. 



C. R., 1847, a m Semestre. (T. XXV, N 18.) 68 



